Die chemische Wirkung des Hausschwamms auf die Holzsubstanz. 603 



Je 1 g gepulverten Fichtenholzes verlangten, in 30 ccm Wasser 

 verteilt, heiB, bis zur bleibenden Blaufarbung von Lackmuspapier 

 an ccm Vio N. N.: 



nach Erschopfung 

 , . durch Wasser 



Extraktion /Tr , A „„»„\ 

 (Kochen, Auspressen) 



Durch Merulius lacrymans zersetztes 



Holz 7,6 ccm 3,1 ccm 



durch Merulius Silvester zersetzt . 8,0 ,, 4,5 „ 



durch Coniophora cerebella zersetzt 5,2 „ 3,4 ,, 



gesundes neues Holz 1,2 „ 0,7 „ 



Der vorsichtig eingeengte Auszug des M. lacrymans-Uo\zea ist 

 ein tief braunschwarzer, fester, glanzender Lack, Gemenge ver- 

 schiedener Substanzen, aus dem sich bislang ein in kaltem Wasser 

 fast unloslicher Bestandteil in Gestalt eines braunen feinkornigen 

 Pulvers abscheiden und fast aschefrei gewinnen lieB. Einen ver- 

 schwindenden Bestandteil machen beim Einengen auskristallisierende 

 saure Salze aus (Alkali-Phosphat, -Oxalat usw.). Jenes Pulver. 

 ebenso der riickstandige Syrup, roten blaues Lackmus und redu- 

 zieren FEHLINGsche Losung 1 ). Zucker fehlte. 



Gesundes Fichtenholz lieferte bei ganz gleicher Behandlung 

 nur etwa V, an wasserlOslicher Substanz (1,3 pCt.), rund 9 /io des 

 wasserigen Extraktes kranken Holzes bestehen aus Huminkorpern; 

 aus gesundem Holz erhalt man einen festen gelblichen leicht wasser- 

 loslichen Biickstand, derselbe gab weder Reduktion FEHLINGscher 

 Losung noch Spuren von Huminreaktion (Braunrotfarbung mit 

 Alkali). 



2. Ein erheblich groBerer Anteil des morschen Holzes wird 

 unter gallertigem Verquellen von heiBer verdunnter Sodalosung 

 (2 pCt.) zu einer dunkelbraunen Fliissigkeit gelost, aus der durch 

 Neutralisation unter Aufhellung ein starker flockiger dunkler Nieder- 

 schlag fallt, welcher auf Filter aus einer voluminosen Gallert unter 

 starkem Schwinden in feste leicht zerreibliche Stiickchen einer 

 glanzenden braunschwarzen amorphen Substanz iibergeht (Humin- 

 sauren der Literatur). Von dieser liefert gut vermorschtes Holz 

 bis 40 pCt. seines Gewichts, meine gewaschenen gereinigten Pra- 

 parate aus verschiedenen Holzern reduzieren Kupferlosung und 

 erzeugen beim Aufdnicken auf feuchtes blaues Lakmuspapier einen 



1) Diese schon von R. HAET1G beobachtete Wirkung morschen Holz- 



